Chlorsilbcrs am Rande der Schale, die es enthält, und 

 schreitet nach der Mitte fort. Dieselbe gibt sich durch 

 die dunkelgraue Farbe des sich ausscheidenden Silbers 

 deutlich zu erkennen. Bei gehörigem Verhältniss der 

 Säure und der angewandten Zinkplatte wird die Zersetzung 

 nach 24 — 48 Stunden beendigt sein, welches man daran 

 erkennt, dass beim Aufrühren des Präparates kein Chlor- 

 silber mehr sichtbar ist. Das erhaltene Silber wird nun 

 mit Wasser ausgewaschen und ein sehr kleiner Rückhalt 

 von Chlorsilber, den es bisweilen noch eingeschlossen 

 enthält, durch verdünntes Ammoniak ausgezogen. 



Das so bereitete Silber ist vollkommen rein. Es ist 

 leicht einzusehen, dass selbst die fremden Metalle, die im 

 Zink enthalten sein können, sich nie damit vermengen, 

 da die Zinkscheibe während der ganzen Operation immer 

 unter der das Silber enthaltenden Schale liegen bleibt und 

 nie mit diesem in Berührung kommt. 



2. Ueber Fällung von metallischem Kupfer und 

 Bereitung von Kupferoxyd. 



Es ist hinlänglich bekannt, dass bei der Fällung des 

 Kupfers aus seinen Auflösungen durch andere Metalle, 

 z. B. Eisen oder Zink, dasselbe in sehr verschiedenen Zu- 

 ständen erhalten wird. Die Verdünnung der Flüssigkeit, 

 der etwaige Säureüberschuss , die Temperatur haben auf 

 die Form des ausgeschiedenen Metalles Einfluss. Die Er- 

 fahrung hat gelehrt, dass z. B. zu galvanoplastischen Ar- 

 beiten nur dann ein festes und zusammenhängendes Metall 

 erhalten werden kann, wenn diese Ausscheidung möglichst 

 langsam und aus einer vollkommen gesättigten Auflösung 

 erfolgt. 



